## Pengendalian Korosi Menggunakan Inhibitor Kitosan Larut Air untuk Baja Lunak dalam Media HCl 1M
Clarissa Welny Saleh, Harmami, dan Ita Ulfin Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : harmami@ chem.its.ac.id
Abstrak —Kitosan  larut  air  ( Water  Soluble  Chitosan , WSC)  berhasil  disintesis  dari  limbah  cangkang  udang  dan dimanfaatkan  sebagai  inhibitor  korosi.  Limbah  cangkang udang didemineralisasi dan dideproteinisasi untuk memperoleh  kitin.  WSC  diperoleh  dari  proses  deasetilasi kitin  dan  pemotongan  rantai  kitosan  kasar  dengan  H 2 O 2 . WSC dikarakterisasi dengan FT-IR dan ditentukan derajat deasetilasinya  dengan  titrasi  asam  basa.  Kinerja  WSC dalam  menghambat  korosi  baja  lunak  HCl  1M  telah dipelajari dengan metode polarisasi potensiodinamik. Studi efisiensi  inhibisi  WSC  dilakukan  pada  variasi  konsentrasi 25-175ppm dalam  media  korosif  pada  kondisi  stagnan  dan dengan  pengadukan.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan efisiensi inhibisi WSC meningkat terhadap konsentrasi dan mencapai  maksimum  pada  konsentrasi  100  ppm.  Efisiensi maksimum  WSC  diperoleh  sebesar  73,50%.  Intepretasi hasil  pengukuran  dengan  polarisasi  potensiodinamik menunjukkan  bahwa  WSC  merupakan  inhibitor  tipe campuran.    Adsorpsi  WSC  pada  permukaan  baja  lunak dalam  HCl  1M  mengikuti  model  isotermal  adsorpsi Freundlich.
Kata  Kunci —Inhibitor;  Kitosan;  Korosi;  Polarisasi Potensiodinamik.

## I. PENDAHULUAN
AJA  lunak  ( mild  steel )  merupakan  paduan  (alloy) karbon  dan  besi  dengan  kandungan  karbon  sebesar 0,05  –  0,30%  sehingga  baja  lunak  memiliki  sifat  yang ulet  dan  mudah  ditempa  [1].  Baja  lunak  digunakan hampir  di  seluruh  sektor  industri  karena  sifat  dan harganya  yang  murah.  Baja  lunak  umumnya  digunakan sebagai  material  konstruksi  pada  kilang  minyak,  pabrik makanan,  pembangkit  listrik  dan  industri  kimia.  Baja lunak memiliki kekurangan yaitu sangat sensitif terhadap asam sehingga terjadi korosi pada baja lunak [2]. Korosi dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang  dialami oleh logam yang telah dimurnikan dimana logam tersebut mengalami  perubahan  secara  reaksi  elektrokimia  antara logam  dan  lingkungannya  menjadi  bentuk  logam  yang lebih  stabil  yaitu  oksida  logam,  hidroksida  logam  atau ion  logam  yang  larut  [3].  Korosi  menjadi  salah  satu masalah  utama  dalam  industri  yang  menimbulkan kerugian  sangat  besar.  Kerugian  yang  diakibatkan  oleh korosi  seperti  kegagalan  pada  material,  kerusakan  pada peralatan  hingga  kegagalan  pada  sistem  operasi, menimbulkan  dampak  ekonomi  yang  cukup  besar.  Di negara  maju  seperti  Amerika  Serikat,  kerugian  yang diakibatkan  oleh  korosi di sektor  industri mencapai  US$ 276  juta per tahun. Pengendalian  korosi  pada  baja lunak yang  telah  dikembangkan  diantaranya  perlindungan anodik  menggunakan  anoda  tumbal  yaitu  logam  seng
(Zn), perlindungan katodik menggunakan epoksi sebagai bahan pelapis baja lunak dan penggunaan inhibitor korosi [4].
Metode  pengendalian  korosi  dengan  inhibitor  korosi merupakan  salah  satu  metode  yang  umum  dan berkembang sangat pesat. Pengendalian korosi menggunakan  inhibitor  mampu  memperpanjang  umur penggunaan  logam  atau  alloy  [5].  Senyawa  dikromat, nitrat  dan  beberapa  polimer  umum  digunakan  sebagai inhibitor  korosi  untuk  berbagai  jenis  logam  dan  alloy dalam  beberapa  media  [6].  Penggunaan  senyawa anorganik,  senyawa  organik  dan  polimer  sintetik memiliki dampak yang tidak ramah terhadap lingkungan sehingga  aplikasinya  menjadi  sangat  terbatas  [7]. Penelitian  dan  pengembangan  inhibitor  yang  ramah lingkungan telah dilakukan dengan menggunakan ekstrak tanaman,  minyak  nabati,  sari  buah  dan  limbah  sebagai bahan  baku green  inhibitor .  Biopolimer  menjadi  salah satu green  inhibitor yang  lebih  diminati  karena  sifatnya yang  baik  dalam  perlindungan  korosi  pada  beberapa lokasi  adsorpsi.  Beberapa  contoh  biopolimer  yang digunakan  sebagai green  inhibitor diantaranya  adalah kinina [8], [9], lignin dan karboksimetil kitosan [10].
Kitosan  merupakan  produk  hasil N -deasetilasi  dari kitin.  Kitin  sebagai  bahan  baku  kitosan  merupakan polisakarida  asetilamina  yang  banyak  ditemukan  pada cangkang udang, kerang dan kepiting. Baik kitin maupun kitosan  bersifat biodegradable dan  tidak  beracun  [11]. Kitosan  memiliki  gugus  hidroksil  (-OH)  dan  gugus amina  (-NH 2 )  yang  dapat  berikatan  secara  elektrostatik maupun  secara  kovalen  koordinasi  dengan  Fe  pada  baja lunak [12]. Beberapa penelitian terdahulu memanfaatkan turunan  kitosan  sebagai  inhibitor  korosi  dan  pelapis untuk  baja  lunak.  Kitosan  dan  turunannya  yang  telah dimanfaatkan  sebagai  inhibitor  korosi  untuk  baja  lunak diantaranya  kitosan  [13],  surfaktan  kitosan  [14], kitosan/nanopratikel  ZnO  [15],  karboksimetil  kitosan [16],  kitosan-g-PEG/Nanopartikel  Ag  [17]  dan  asetil tiourea  kitosan  [18].  Pada  penelitian  ini  digunakan kitosan  larut  air  (WSC)  yang  diperoleh  dari  limbah cangkang kulit udang sebagai inhibitor korosi untuk baja lunak  dalam  media  HCl  1M.  Kinerja  WSC  sebagai inhibitor  korosi  dievaluasi  dengan  metode  polarisasi potensiodinamik.  Studi  termodinamika  dan  isotermal adsorpsi  WSC  dipelajari  untuk  menentukan  mekanisme penghambatan korosi baja lunak dalam HCl 1M.
B

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## Peralatan dan bahan
A.
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kertas  amplas  grit  500,  800  dan  1000,  peralatan  gelas, neraca analitik  digital  Ohaus  PA512 (maksimum 510g ± 0.01g),  oven  Thermoscientific  FREAS  650,  sonikator ultrasonic cleaner PS-20, instrument analisis elektrokimia  Autolab  PGSTAT128N  dengan  software Nova 1.11 dan spektrometer inframerah Shimadzu FT-IR 8400S.  Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  limbah  cangkang  udang  dari  pasar  tempurejo Surabaya,  baja  lunak  karbon  rendah  (dengan  komposisi C  =  0,0096;  Si  =  0,062;  Mn  =  1,499;  S  =  0,014;  Cr  = 0.015; P =  0,013;  Cu =  0,033;  Fe =  98,268), cat  pelapis tahan air,  aquademin, aseton (Merck, 99,9%), HCl pekat (Merck,  37%),  etanol  absolut  (Merck,  99,9%),  NaOH pelet (Merck, 99,9%), CH 3 COOH glasial (Merck, 100%), dan H 2 O 2 (Merck, 30%).
Prosedur Percobaan B.
1) Sintesis Kitosan Larut Air (WSC)
Limbah  cangkang  udang  yang  diperoleh  dari  pasar tempurejo  Surabaya  dikeringkan  dan  dihaluskan.  Serbuk cangkang  udang  halus  sebanyak  50g  direndam  dalam 500mL  HCl  7%  selama  24  jam  dan  disaring.  Residu cangkang  udang  direndam  dengan  500mL  NaOH  10% selama 24 jam pada suhu 60ᵒC. Kitin hasil demineralisasi dan  deproteinisasi  dibilas  dengan  125mL  etanol  absolut dan dikeringkan dengan oven pada suhu 50ᵒC selama  10 jam.  Ekstrak  kitin  direndam  dalam  NaOH  50% (perbandingan bobot kitin: volume NaOH, 1:2) selama 8 jam  pada  suhu  60ᵒC.  Residu  yang  berupa  kitosan  kasar disaring  dan  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  50ᵒC selama  10  jam.  Kitosan  kasar  kering  dilarutkan  dalam asam  asetat  2%  dengan  perbandingan  bobot  kitosan kasar: volume asam asetat, 1:20). H 2 O 2 30% ditambahkan (bobot  kitosan  kasar:  volume  H 2 O 2 30%,  1:4)  ke  dalam larutan kitosan dan direaksikan pada  suhu  40ᵒC.  Larutan kitosan  larut  air  kemudian  disaring.  Etanol  96% ditambahkan  ke  dalam  filtrate  sebanyak  2  kali  volume filtrat.  Etanol  diuapkan  dalam  oven  suhu  50ᵒC.  Padatan kitin  dan  kitosan  larut  air  yang  diperoleh  kemudian dikarakterisasi  dengan  spektrofotometer  FT-IR  untuk mengetahui gugus fungsi dalam kitin dan kitosan larut air [19].
2) Pengujian  Efisiensi  Inhibisi  WSC  dengan  Metode Polarisasi Potensiodinamik
Pengujian  dengan  elektrokimia  menggunakan  tiga elektroda  yang  dirangkaikan  pada  temperatur  kamar. Elektroda  baja  lunak  dengan  luas  permukaan  kontak yaitu  1  cm 2 digunakan  sebagai  elektroda  kerja.  Kawat platinum  digunakan  sebagai  elektroda  bantu  dan elektroda  Ag/AgCl  (KCl  3M)  sebagai  elektroda pembanding. Spesimen baja  lunak  direndam  selama  15 menit  dalam  media  HCl  1M  blanko  dan  dengan  variasi konsentrasi  inhibitor  (25-75ppm  WSC  dalam  HCl  1M). Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  potensial sebesar  -300mV  hingga +300mV  dan  laju  1  mVs -1 pada potensial  rangkaian  terbuka.  Pengukuran  dilakukan dengan  pada  temperatur  ruang  (25ᵒC).  Ekstrapolasi dilakukan  pada  grafik  Tafel  untuk  memperoleh  nilai potensial  korosi  ( E corr )  yang  kemudian  didapatkan  pula densitas  arus  korosi  ( I corr ),  konstanta  Tafel  anodik  dan katodik ( β a dan β c ). Data I corr kemudian digunakan untuk
menghitung  efisiensi  penghambatan  ( %  EI )  dengan persamaan (1).
% EI = i CORR -i CORR '
i CORR x 100%
(1)
pada  persamaan  1, i CORR merupakan  nilai  densitas  arus korosi  tanpa  inhibitor  sedangkan i’ CORR merupakan  nilai densitas arus korosi dengan inhibitor.

## III. HASIL DAN DISKUSI
Pada  penelitian  ini  digunakan  kitosan  larut  air  ( Water Soluble  Chitosan, WSC)  sebagai  inhibitor  untuk  baja lunak dalam HCl 1M. Prosedur sintesis WSC didasarkan pada  penelitian  Du  dkk.,  (2009),  dimana  kitin  dalam cangkang udang diekstraksi melalui tahapan demineralisasi  dan  deproteinisasi  kemudian  kitin direaksikan  dengan  NaOH  untuk  menghasilkan  kitosan kasar  (tahap  deasetilasi).  Kitosan  kasar  yang  diperoleh kemudian  direaksikan  dengan  H 2 O 2 untuk  menghasilkan WSC. Reaksi yang berlangsung seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Reaksi Sintesis Kitosan Larut Air (WSC)
Hasil karakterisasi kitin dan WSC dengan spektrofotometer  FT-IR  menghasilkan  spektra  IR  kitin dan  WSC  (Gambar  4.3).  Pada  spektra  kitin  terlihat puncak-puncak spesifik yang menunjukkan  gugus fungsi pada  kitin  yaitu  pada  3449cm -1 yang  menunjukkan vibrasi ulur –OH. Puncak pada 2924 cm -1 menunujukkan vibrasi C –  H  sp 3 . Puncak pada  1658 cm -1 menunjukkan vibrasi  C=O  amida  sedangkan  puncak  pada  1553  cm -1 dan  1381cm -1 menunjukkan  vibrasi  N-H  amida.  Puncak pada  1074cm -1 dan  1026  cm -1 menunjukkan  vibrasi ikatan  C-O-C.    Pada  spektra  WSC  terlihat  puncak- puncak spesifik  yang mirip dengan puncak  yang  muncul pada  spektra  kitin  yaitu  puncak  pada  3416  cm -1 menunjukkan  vibrasi  O-H,  puncak  pada  1631  cm -1 menunjukkan  vibrasi  amina  primer  dan  puncak  pada 1070cm -1 dan  1031  cm -1 menujukkan  vibrasi  C-O-C. Berbeda  dengan  spektra  IR  kitin,  pada  spektra  IR  WSC tidak terdapat  serapan pada 3263; 3103; 1658; 1553  dan 1381  cm -1 karena  gugus  amida  yang  telah  hilang  akibat reaksi  deasetilasi  selain  itu,  puncak  pada  1408cm -1 muncul  yang  merupakan  puncak  formasi  vibrasi  N-H primer.
Gambar 2. Spektra IR Kitin dan WSC
Perbandingan  antara  spektra  IR  kitin  dan  WSC membuktikan  bahwa  reaksi deasetilasi kitin berhasil dan menghasilkan kitosan (WSC) [20].

## Studi Polarisasi Potensiodinamik
A.
Pengukuran  polarisasi  potensiodinamik  dilakukan untuk  menentukan  efisiensi  inhibisi  dan  sifat  proteksi WSC  di  permukaan  baja  lunak  dengan  HCl  1M.  Hasil pengukuran  polarisasi  potensiodinamik  berupa  grafik Tafel  untuk  baja  lunak  dalam  media  korosif  petroleum sintetik dan HCl 1M ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Grafik tafel baja lunak dalam media HCl 1M dengan variasi konsentrasi inhibitor WSC.
Pada  grafik  Tafel  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3, kurva  polarisasi  katodik  menunjukkan  bahwa  WSC bekerja  menghambat  korosi  dengan  menutup  atau memblokir  seluruh  sisi  aktif  baja  lunak  tanpa memodifikasi reaksi katodik (reduksi ion H + ). Ekstrapolasi  Tafel  dilakukan  pada  masing-masing  kurva polarisasi  sehingga  didapatkan  data  parameter  polarisasi dan  efisiensi  inhibisi  WSC  yang  dihitung  dengan persamaan  2.  Hasil  ekstrapolasi  Tafel  serta  perhitungan efisiensi inhibisi WSC ditampilkan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Data parameter polarisasi dan efisiensi WSC untuk
C WSC (ppm) β a (mV/dec) β c (mV/dec) E corr (mV)
I corr (μA/cm 2 ) EI (%) Blanko 169,77 160,28 -421,97 700,110 - 25 131,23 136,29 -410,67 502,030 27,86 50 143,70 158,68 -410,69 431,630 37,98 75 123,73 127,41 -408,88 394,500 43,31 100 168,84 106,04 -413,89 184,430 73,50 125 105,70 137,67 -403,55 332,840 52,17 150 148,95 147,12 -403,12 413,360 40,60 175 134,02 159,99 -403,48 477,590 31,37
Penentuan tipe proteksi anodik atau katodik dari suatu inhibitor  korosi  dapat  dilihat  dari  nilai E corr pengukuran jika  terjadi  perubahan E corr lebih  dari  85mV  dari  nilai E corr blanko  (tanpa  penggunaan  inhibitor)  ke  arah potensial  anodik  atau  katodik.  Dari  keseluruhan  data yang  diperoleh  dapat dilihat  bahwa  perubahan  nilai E corr dengan  menggunakan  inhibitor  berubah  terhadap  nilai E corr tanpa inhibitor dengan perubahan rata-rata berada di bawah  85mV  maka  dapat  diketahui  bahwa  tipe  proteksi WSC  pada  baja  lunak  adalah  proteksi  campuran  anodik dan  katodik  [21].  Nilai  βa  berhubungan  dengan  disolusi logam  Fe  pada  permukaan  baja  lunak  pada  potensial anodik  dan  βc  berhubungan  dengan  pembentukan  gas hidrogen  (H 2 )  pada  potensial  katodik.  Data  βa  dan  βc dengan  adanya  inhibitor  WSC  mengalami  perubahan terhadap  blanko.  Pola  perubahan  nilai  βa  dan  βc  tidak
berpengaruh  terhadap konsentrasi  WSC. Perubahan nilai βa  dan  βc  menunjukkan  bahwa  WSC  melindungi  di bagian anoda maupun katoda pada permukaan baja lunak [22].
Data I corr menunjukkan  adanya  penurunan  seiring naiknya  konsentrasi  inhibitor  hingga  pada  konsentrasi 100ppm. I corr mengalami  kenaikan  setelah  konsentrasi 100ppm,  hal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  aktivitas inhibisi  oleh  WSC  pada  baja  lunak  melalui  mekanisme adsorpsi  fisik  WSC  pada  permukaan  baja  lunak. Adsorpsi fisik yang terjadi merupakan ikatan yang lemah antara  inhibitor  dan  Fe  dalam  baja  lunak  [23].  Hal  ini menyebabkan  pada  konsentrasi  tinggi  (>100ppm) inhibitor  lepas  dan  berdifusi  ke  larutan.  Kecenderungan efisiensi  inhibisi  WSC  menunjukkan  kenaikan  seiring naiknya  konsentrasi  inhibitor  hingga  100ppm.  Efisiensi inhibisi  mengalami  penurunan  setelah  konsentrasi 100ppm.
Isotermal Adsorpsi dan Studi Termodinamika Korosi B.
Mekanisme  penghambatan  korosi  oleh  WSC  dapat dipelajari  dengan  mengetahui  model  isotermal  adsorpsi WSC  pada  permukaan  baja  lunak.  Plot  grafik  hubungan konsentrasi  inhibitor  ( C inh )  dan  cakupan  permukaan  ( θ ) WSC  pada  baja  lunak  dalam  media  HCl  1M  dilakukan menggunakan  bebebrapa  persamaan  model  isotermal adsorpsi  (Langmuir,  Freundlich,  Frumkin,  dan  Temkin). Hasil  plot  grafik  linear  menunjukkan  bahwa  adsorpsi WSC  pada  permukaan  baja  lunak  mengikuti  model isotermal  Freundlich.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  koefisien regresi  (R 2 )  dengan  persamaan  isotermal  Freundlich adalah 0,884 (R 2 ≈1).
Adsorpsi  WSC  mengikuti  model  isotermal  adsorpsi Freundlich,  hal  ini  menunjukkan  adanya  interaksi  antara molekul  inhibitor  dan  besi  dalam  baja  lunak.  Selain  itu model  isotermal  adsorpsi  ini  menunjukkan  pula  adanya interaksi  antara  molekul  inhibitor  yang  teradsorpsi  dan molekul inhibitor yang berada di larutan. Oleh karena itu, efisiensi  inhibisi  korosi  WSC  pada  baja  lunak  turun setelah konsentrasi optimum. Penurunan efisiensi inhibisi ini disebabkan adanya difusi inhibitor ke larutan [24].
Nilai K dalam  persamaan  isotermal  adsorpsi merupakan  konstanta  adsorpsi-desorpsi  ( K ads )  yang diperoleh dari perhitungan nilai intersep pada persamaan linier grafik isotermal adsorpsi.  Nilai energi bebas Gibbs adsorpsi ΔG° ads berhubungan  dengan  nilai K ads yang diperoleh  dari  persamaan  linier  isotermal  adsorpsi  dan dapat dihitung dengan persamaan 2.
K ads = 1 1000 exp ∆ ° (2)
Pada  persamaan  2, R merupakan  konstanta  gas, T merupakan temperatur absolut dan nilai 1000 merupakan konsentrasi  air  dalam  satuan  g.L -1 .Nilai K ads dan ΔG° ads yang  diperoleh  adalah  0,0324  dan  -3,75  kJ/mol  secara berturut-turut.  Nilai ΔG° ads bernilai  negatif  yang mengindikasikan bahwa adsorpsi inhibitor pada permukaan  baja  lunak  adalah  reaksi  yang  spontan. Menurut  Atkins  dan  de  Paula  (2009),  nilai ΔG° ads yang berkisar -20 kJ/mol merupakan indikasi adanya interaksi elektrostatik  antara  molekul  inhibitor  yang  bermuatan dengan logam bermuatan (Interaksi Van der Waals) atau dengan  kata  lain inhibitor  WSC bekerja  secara fisisorpsi pada  permukaan  baja  lunak.  Hal  ini  menguatkan  hasil
sebelumnya  bahwa  antara  WSC  dan  permukaan  baja lunak terjadi interaksi Van der Waals.

## Mekanisme Penghambatan Korosi WSC
C.
Inhibitor  WSC  dalam  HCl  1M  mengalami  protonasi pada  gugus  fungsi  yang  berperan  penting  dalam penghambatan  korosi  pada  baja  lunak.  Molekul  WSC yang terprotonasi  ini  kemudian  berkompetisi  dengan ion hidrogen  (H + )  untuk  teradsorpsi  pada  situs  katodik  di permukaan  logam  sehingga  pembentukan  gas  Hidrogen (H 2 )  menjadi  berkurang.  Ion  klorida  (Cl - )  dalam  media petroleum  sintetik  dan  HCl  1M  bereaksi  dengan  bagian logam  yang  bermuatan  positif  di  permukaan  baja  lunak dan membuat ion negatif lainnya berkumpul pada bagian antar muka antara elektroda dan media  korosif, sehingga molekul  WSC  menjadi  mudah  untuk  teradsorpsi  pada situs  anodik  baja  lunak.  Mekanisme  adsorpsi  WSC terprotonasi  pada  permukaan  baja  lunak  ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar  4.  Perkiraan  interaksi  elektrostatik  antara  WSC  dengan permukaan baja lunak
Molekul  netral  diadsorpsi  oleh  baja  lunak  dengan mekanismepenggantian molekul air pada permukaan baja lunak [25].

## IV. KESIMPULAN
Kitosan  larut  air  ( water  soluble  chitosan ,  WSC) merupakan  inhibitor  ramah  lingkungan  yang  baik  dan cukup efisien untuk baja lunak  dalam HCl 1M. Evaluasi kinerja  WSC dalam menghambat  korosi pada baja lunak menunjukkan efisiensi inhibisi WSC meningkat terhadap konsentrasi  dan  mencapai  efisensi  maksimum  pada konsentrasi  100  ppm.  Efisiensi  maksimum  WSC  dalam media  HCl  1M  diperoleh  sebesar  73,50%.  Intepretasi hasil  pengukuran  dengan  polarisasi  potensiodinamik menunjukkan  bahwa  WSC  merupakan  inhibitor  tipe campuran  dan  melindungi  bagian  anodik  dan  katodik baja  lunak.  Interaksi  fisik  antara  baja  lunak  dan  WSC dalam media HCl 1M dibuktikan dengan model adsorpsi isoterm WSC yang mengikuti model adsorpsi Freundlich.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Knowles,  P.  R., Design  of  Structural  Steelwork (Second), Glasgow; Surrey University Press, (1987).
[2] Negm,  N.  A.,  Kandile,  N.  G.,  Aiad,  I.  A.,  Mohammad,  M.  A., "New Eco-Friendly Cationic Surfactants: Synthesis, Characterization  and  Applicability  as  Corrosion  Inhibitors  for Carbon Steel in 1 N HCl", Colloids Surface A Physicochem , 391 (2011), 224.
[3] Davis,  J.  R., Corrosion:  Understanding  the  Basics .  Ohio;  ASM International, (2000).
[4] Koch, G.  H., Brongers, M. P. H.,  Thompson,  N. G., Virmani, Y. P.,  Payer, J.  H., Corrosion  Cost and Preventive Startegies in  the United States . Houston TX; NACE International, (2001).
[5] Oguzie,  E.  E.,  Wang,  S.  G.,  Wang,  F.  H.,  "Influence  of  Iron Microstructure  on  Corrosion  Inhibitor  Performance  in  Acidic Media", Journal of Physical Chemistry , 19 (2009), 8420.
[6] Dean  Jr.,  S.  W.,  Derby,  R.,  Vondembussche,  G.  T.,  "Inhibitor Types", Material Performance , 20 (1981), 47.
[7] Gopal, J., Anjum, S., Sundaram, S., Prakash, R., "Musa paradisica Peel  Extract  as  Green  Corrosion  Inhibitor  for  Mild  Steel  in  HCl Solution", Corrosion Science , 90 (2015), 107–117.
[8] Restiawan, D., Harmami, “Kinina sebagai inhibitor korosi baja SS 304  dalam  media  1M  H 2 SO 4 dengan variasi  suhu”, Jurnal  Sains dan Seni ITS , 2(2), 34-37, (2013)
[9] Mardhani,  I.,  Harmami,  “Pengaruh  suhu  terhadap  korosi baja SS 304  dalam  media  1M  HCl  dengan  adanya  inhibitor  Kinina”, Jurnal Sains dan Seni ITS , 2(2), 76-78, (2013)